320 



S. MODIN 



Fig. 1. Isolierter Perlitzementit. C 0,18 "„. 650"C, 5 Min. 

 Vergr. 18000 . 



Fig. 2. Perlit und Fcrrit. C 0,18 %. 650 C, 2 Min. Lackab- 

 druck. Vcrgr. 3700 >■■ . 



Fig. 3. Beginnendc Bainitbildung. C 0.86 %. 500°C, 6 Sek. 

 Lackabdruck. Vergr. 6000 . 



Fig. 4. Isolierter Bainitzementit. C 0,18 %. 450-C, 16 Sek. 

 Vergr. 28000 x. 



anhaftenden Karbidkorner wurden in Amylacetat mittels 

 Ultraschall abgeschleudert ( 1 ). Die in beschriebener Weise 

 isolierten Karbidkorner wurden im Elektronenmikroskop 

 untersucht. 



Perlit. — Wenn Austenit sich in Perlit umwandelt, 

 bilden sich an verschiedenen Stellen im Austenit, 

 vorzugsweise an den Korngrenzen, Perlitgruppen 

 (englisch ,, nodules") bestehend aus mehreren Perlit- 

 einheiten (englisch ,, colonies") mil einheitlicher La- 

 mellrichtung.Wahrscheinlich besteht jede Perliteinheit 

 aus einem Fcrritkorn. Die Lamellrichtung der Per- 

 liteinheiten scheint meistens unabhangig von dem 

 radialen Zuwachs der Perlitgruppe zu sein, d. h. sie 

 bildet einen beliebigen Winkel mit ihm. 



Bei sinkender Umwandlungstemperatur geht die 

 Umwandlung schneller. Eine groBere Anzahl von 

 neuen Perlitgruppen entstehen pro Zeiteinheit, auch 

 die Zuwachsgeschwindigkeit der Perlitgruppe steigt. 



Man nimmt allgemein an, daB der Zuwachs einer 

 Perliteinheit einerseits dadurch erfolgt, daB schon 

 vorhandene Lamellen an der Kante in der eigenen 

 Ebene wachsen, anderseits dadurch, daB sich neue 

 Lamellen von Ferrit und Zementit neben den schon 

 vorhandenen bilden. 



Die isolierten Zementitkorner haben Scheiben- 

 form. Diese Scheiben sind stark zerfetzt und haben 

 Locher (Fig. I). Bei sinkender Umwandlungstem- 

 peratur werden die Scheiben diinner, kleiner, werden 

 mehr zerfetzt und bekommen mehr Locher. 



Der Perlit, der sich in untereutektoiden Stahlen 

 bildet, unterscheidet sich von dem in einem eutek- 

 toiden Kohlenstoffstahl. In solchen Stahlen fiingt die 

 Umwandlung mit proeutektoidem Ferrit an. Dieser 

 Ferrit verhindert den kugelformigen Zuwachs von 

 Perlit und diirfte auch hauptsiichlich die iiuBere 

 Form des Perlites bestimmen (Fig. 2). 



Bei der Perlitumwandlung in einem eutektoiden 

 Kohlenstoffstahl geschieht wahrscheinlich keine 

 Veranderung in der chemischen Zusammensetzung 

 des Austenits. Der gebildetc Perlit iibernimmt dessen 

 Kohlenstoffgehalt. Bei der Umwandlung in untereu- 

 tektoiden Stahlen geht eine Ferritbildung der Perlit- 



bildung voraus. Bei dieser Ferritbildung wird der 

 Kohlenstoff in dem noch vorhandenen Austenit ange- 

 reichert. Dieser Austenit diirfte dabei aber keinen 

 gleichmiissig verteilten Kohlenstoffgehalt bekom- 

 men. Der Gehalt ist wahrscheinlich am hochsten an 

 der Grenze zum Ferrit und am tiefsten in weit vom 

 Ferrit entfernten Gebieten. Dieses Verhiiltnis ist 

 auch deutlich merkbar im Perlit, der sich aus 

 solchem Austenit bildet. 



Die Struktur des Perlites ist stark abhiingig von 

 der Bildungstemperatur. Wenn Perlit sich in einem 

 untereutektoiden Stahl unmittelbar unter Ai bildet 

 unterscheidet er sich nicht nennenswert in seiner 

 Lamellenstruktur von dem, der sich in einem eutek- 

 toiden Stahl bei gleicher Temperatur bildet. Mit 

 sinkender Umwandlungstemperatur vergroBert sich 

 der Unterschied. 



Bei untereutektoiden Stahlen vermindert sich bei 

 sinkender Umwandlungstemperatur der Zementitan- 

 teil im Perlit und damit der Kohlenstoffgehalt. Dem- 

 zufolge vermindert sich auch die Menge von proeu- 

 tektoidem Ferrit, wiihrend die Perlitmenge zunimmt. 



Wenn der Perlit auf diese Weise mit Ferrit ver- 

 diinnt wird, nimmt die Lamellenstruktur mehr und 

 mehr ab. Statt dessen sieht man auf der Schlifflache 

 einen kornigen Zementit in ferritischer Grundmasse. 



DieZementitlamellen im Perlit sind deutlich dicker 

 in der Nahe des proeutektoiden Ferrites. Oft haben 

 sie auch einen Zementitklumpen an dem Ende, mit 

 dem sie gegen den Ferrit stoBen (Fig. 2). Manchmal 

 liegen mehrere solche Klumpen von Zementit so 

 nahe aneinander, daB der proeutektoide Ferrit und 

 der Perlit durch eine Borte von solchem Zementit 

 getrennt sind. Weiter weg vom Ferrit werden die 

 Zementitscheiben diinner, da der Austenit hier ge- 

 ringeren Kohlenstoffgehalt gehabt hat. 



Im Metallmikroskop wie auch auf den Lackab- 

 driicken im Elektronenmikroskop sieht es aus, als 

 ob solche diinnen Zementitscheiben in eine Reihe 

 kleinerer Bruchstiicke iibergehen. Zwischen den 

 Bruchstiicken hat man Ferritbriicken (Fig. 2). 



Die von einem untereutektoiden Stahl isolierten 



